[normattiva_dump]

resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso e un minimo odore (purificati in corrente di vapore). Sono solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle gomme resine con glicerolo. RCOO-CH2 │ RCOO-CH │ RCOO-CH2 Le gomme resine sono resine naturali, come la colofonia, provenienti da pini diversi dal pino marittimo e costituite, come la colofonia, principalmente da acidi resinosi 88-92%; prodotti di ossidazione di questi acidi 4-6%; sostanze insaponificabili 2-5%. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: Punto di rammollimento: 88-96 °C (metodo a goccia). Densità: 1.08. Requisiti di purezza: n. di acidità 5-9 (mg KOH/g) colore WG (scala resine USDA) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5l) Esteri di pentaeritrolo di gomma di pini diversi o gomme resine. Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso e un minimo odore (purificati in corrente di vapore). Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle gomme resine con pentaeritrolo. RCOOH2 C CH2 OOCR \ / C / \ RCOOH2 CH2 OOCR Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: Punto di rammollimento: 109-116 °C (metodo a goccia). Requisiti di purezza: n. di acidità 6-16 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5m) Esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente idrogenate. Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale da gomme resine parzialmente idrogenate per aumentare la stabilità alla ossidazione. Purificati in corrente di vapore. Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle gomme resine parzialmente idrogenate ad alte temperature per aumentarne la resistenza all'ossidazione, con glicerolo. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: Punto di rammollimento: 79-88 °C (metodo a goccia). Requisiti di purezza: n. di acidità 3-10 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5n) Esteri di pentaeritrolo di gomme resine parzialmente idrogenate. Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale da gomme resine parzialmente idrogenate per aumentare le stabilità alla ossidazione. Purificate in corrente di vapore. Insolubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle gomme resine, parzialmente idrogenate ad alte temperature per aumentare la resistenza all'ossidazione, con pentaeritrolo. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: Punto di rammollimento: 102-110 °C (metodo a goccia). Requisiti di purezza: n. di acidità 7-18 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5o) Esteri metilici di gomme resine parzialmente idrogenate. Descrizione: resina liquida di colore ambra ottenuta con un procedimento speciale per aumentarne la stabilità. Deodorizzata con un trattamento particolare in corrente di vapore per assicurarne un minimo odore. Solubile in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubile in acqua. Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione delle gomme resine parzialmente idrogenate ad alte temperature per aumentare la stabilità all'ossidazione, con alcool metilico. R COO CH3 . Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: Densità: 1.02. Viscosità: Z-Z4 (Gardner-Holdt a 25 °C). Requisiti di purezza: n. di acidità 4-8 (mg KOH/g) n. di saponificazione 160 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5p) Esteri di glicerolo di gomme resine idrogenate. Descrizione: resina termoplastica ottenuta con procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità, un minimo odore (purificato in corrente di vapore) ed una eccellente resistenza all'ossidazione. Solubile in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubile in acqua e alcool etilico. Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione delle gomme resine idrogenate con glicerolo. L'idrogenazione delle gomme resine porta ad ottenere un prodotto molto più stabile alla ossidazione. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: Punto di rammollimento: 79-86 °C (metodo a goccia). Densità: 1.06. Requisiti di purezza: n. di acidità 3-6 (mg KOH/g) colore max WG (scala resine USDA) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5q) Esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente dimerizzate. Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità, ed una buona resistenza all'ossidazione. Deodorizzate in corrente di vapore. Sono praticamente inodori e insapori. Solubili in solventi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: sono ottenuti dalle gomme resine modificate e glicerolo. Le gomme resine vengono dimerizzate con processi particolari per ottenere un prodotto con caratteristiche simili a quelli delle gomme resine idrogenate per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: Punto di rammollimento: 109-119 °C (metodo a goccia). Densità: 1.09. Requisiti di purezza: n. di acidità 5-9 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm.